M 
beaucoup plus de fer, de manganèse et de magnésie; tantôt plus et 
tantôt moins d'eau et de chaux que dans le feldspath. 
M. Grézely, propriétaire de la verrerie de la Saulnaire, ayant bien voulu 
mettre à ma disposition ses fours de verrerie, j'ai essayé d’y fondre le por- 
phyre de Belfahy; j'ai reconnu qu’à cette température il entre compléte- 
ment en fusion; il donne alors un verre compact à cassure conchoïde et 
fortement coloré par le fer ‘. 
En fondant ainsi le porphyre il est plus facile d'étudier ses propriétés chi- 
miques , car j'ai reconnu qu'après porphyrisation il se laisse alors compléte- 
ment attaquer par l’acide hydrochlorique, mais la silice se sépare cependant 
toujours à l’état grenu : il est probable que la fusion a surtout pour effet de 
modifier la manière d’être de l’alumine, qui, lorsque la roche est telle qu'on 
la trouve dans la nature résiste surtout à l’action de l'acide. 
Le morceau de porphyre de Belfahy que j'ai fait fondre, appartenait à un 
échantillon semblable à celui désigné sous le numéro (1), dont j'ai analysé 
les cristaux de feldspath ainsi que la pâte; il avait une pâte verte, tirant 
sur le noir, avec de grands cristaux de feldspath blancs verdàtres; on n’y 
distinguait pas de pyroxène. 
J'ai attaqué 2 “ du verre provenant de la fusion, par l'acide hydrochlorique 
el J'ai obtenu : 
Oxigène. 
OT RE 27,113. 
Del 25 1, 00 0, 22 20e 10,593. 
Protoxide de fer. . . . . 4 FN nn IE CC 
Protoxide de manganèse. . . 0,961. 0002175: 
LEE ERREURS ae TON Ne 1087. Fe 
Magnésie (diff.). . . . . . 3,65... 1,404. {4 
Mndent.onn.s ie un) le 5,49. . . 1,404. 
Bofassenl 4 cru lue Rae JE 2189440 11104054 ; 
100,00. 
Il résulte de cette analyse comparée avec celle du numéro (1), que la 
Noir pour plus de détails le mémoire publié par M. Delesse, dans les annales des Mines, 
de 1847. 
? La quantité de soude paraît être un peu forte ; cela tient peut être à ce que le creuset 
Qui a servi à la fonte ayant perdu par accident son couvercle dans l’opération, les vapeurs de 
soude qui remplissent toujours le four de verrerie ont pu se déposer sur la surface en fusion. 
